## PENGARUH PENAMBAHAN PASIR PADA ENDAPAN LUMPUR DANAU LIMBOTO SEBAGAI PEMBUATAN BATU BATA

## Ilyas Ichsan
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo Jl. A. A. Wahab No.247 Limboto, Gorontalo E-mail: ilyasichsan10@gmail.com

## Abstract
Research on the use of limboto lake sludge as raw material for bricks by adding sand as a mixture of materials using experimental quantitative research. In the study used limboto lake silt with  sand mixture with variations of2%,  5%,  7%,  10%  and  15%.  Related  variables  are  physical  and  mechanical  properties  of  bricks.  The controlling  variable  is  the  materials  used.The  results  showed  that  bricks  with  raw  material  from  limboto  lake sludge  with  a  mixture  of  sand  with  variations  of  2%,5%,  7%,  10%  and  15%  did  not  produce  the  right composition to have the same quality of bricks with bricks using raw materials clay.

## Keywords: Brick

## Abstrak
Penelitian pemanfaatan endapan lumpur danau limboto sebagai bahan baku batu bata dengan penambahan pasir sebagai  bahan  campurnya  menggunakan  penalitian  kuantitatif  yang  bersifat  eksperimen.  Dalam  penelitian digunakan bahan endapan lumpur danau limboto dengan campuran pasir dengan variasi 2%, 5%, 7%, 10% dan 15%. Variabel terkait berupa sifat fisik dan mekanik batu  bata. Variabel pengendali adalah bahan-bahan yang digunakan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  batu  bata  dengan  bahan  baku  endapan  lumpur  danau  limboto dengan  campuran  pasir  dengan  variasi  2%,  5%,  7%  10%  dan  15%  tidak    menghasilkan  komposisi  yang  tepat untuk memiliki kualitas batu bata yang sama dengan batu bata yang menggunakan bahan baku tanah liat.
Kata kunci: Batu Bata

## 1. PENDAHULUAN
Batu bata adalah bahan bangunan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Batu bata adalah batu buatan yang  terbuat  dari  tanah  liat  dengan  atau  tanpa  bahan  campuran,  dikeringkan  dengan  cara  dijemur  beberapa  hari kemudian dibakar dengan temperatur tinggi hingga mengeras dan tidak hancur bila direndam dalam air.
Bahan  mentah  untuk  membuat  batu  bata  bisa  menggunakan  bahan  campuran  dan  tanpa  bahan  campuran tergantung  dari  keadaan  tanah  liat  yang  dipakai.  Bahan  campuran  yang  sering  digunakan  yaitu  pasir  yang  berfungsi untuk mengurangi penyusutan dan mempermudah pengeringan.
Dari  permasalahan  tersebut  dilakukan  penelitian  mengenai  pembuatan  batu  bata  menggunakan  endapan  lumpur danau limboto yang akan ditambahkan dengan bahan campuran berupa pasir.
Danau  Limboto  yang  terletak  di  Kecamatan  Limboto,  Kab.  Gorontalo,  Provinsi  Gorontalo  kini  kedalamnnya semakin  dangkal  yang  disebabkan  karena  endapan  lumpur  di  dasarnya.  Untuk  menyelamatkan  danau  yang  semakin dangkal  dan  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  pada  masyarakat,  telah  ada  usulan  pemanfaatan  sedimen danau untuk dijadikan batu bata, namun hasilnya batu bata dari sedimen danau itu tidak kuat. Maka perlu diketahui sifat mekanik  batu  bata  terhadap  variasi  campuran  lumpur  danau  limboto  dengan  tambahan  pasir  sebanyak  2%,  5%,  10%, dan 15%, agar didapatkan komposisi yang tepat dari lumpur danau limboto dengan pasir dalam menghasilkan batu bata yang memiliki kualitas yang sama dengan batu bata tanah liat.

## 2. MATERIAL DAN METODE PENELITIAN

## 2.1 MATERIAL
Pengujian lumpur lapindo sebagai bahan substitusi semen dalam pembuatan bata beton pejal dibuat 5 jenis adukan yaitu adukan A (100% PC; 0% LL), B (90% PC; 10% LL), C (80% PC; 20% LL), D (70% PC; 30% LL), dan E (60% PC;  40%  LL).  Perbandingan  berat  antara  PC  dengan  pasir  adalah  1  :  8  dengan  faktor  air  semen  0,4.  Semen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen Gresik dengan benda uji dites dalam umur 28 hari. [1]
Pengujian  dengan  rancangan  percobaan  “One  Group  Pretest-Posttest  Design”.  Variable  bebas  terdiri  dari persentase lumpur dalam lempung 0%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% dan variabel tergantungnya kuat tekan, daya serap air bata dan kuat lekat pasangan batu bata. batu bata kelas I dicapai pada persentase lumpur dalam lempung 15% sampai 25%. Sedangkan pada prosentase  lumpur 0%, 10%, 30%, 35% akan menghasilkan batu bata kelas II dan prosentase diatas 35% akan menghasilkan tingkatan batu bata yang lebih rendah dari batu bata normal. Nilai daya serap air  bata  kurang  dari  20%  untuk  batu  bata  berbahan  lumpur  diatas  20%  sehingga  memerlukan  perendaman  dalam  air sebelum  pemasangan.  Sedangkan  pada  persentase  0%,  10%,  15%,  nilai  daya  serap  air  bata  kurang  dari  20%,  pada pemasangan bata tersebut tidak memerlukan perendaman. [2]
Penelitian  pemanfaatan  endapan  lumpur  danau  limboto  sebagai  bahan  baku  batu  bata.  Metode  pengujian menggunakan  penelitian  kuantitatif  yang  bersifat  eksperimen.  Dalam  penelitian  ini  variable  bebas  yang  digunakan berupa  100%  campuran  lumpur  danau,  variabel  terikat  berupa  sifat  fisik  batu  bata,  kualitas  batu  bata,  dan  daya  serap batu bata dan variabel pengendali adalah bahan-bahan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu bata endapan  lumpur  danau  Limboto  memiliki  nilai  daya  serap  air  yang  tinggi  yaitu  23,67%,  untuk  nilai  kuat  tekannya memiliki jumlah rata  – rata 49,08 kg/cm2. Sedangkan untuk batu bata  tanah liat daya serap  yang  terjadi yaitu sekitar 17,16%, untuk nilai kuat tekan sebesar 64,17 kg/cm2. [3]

## 2.2 METODE PENELITIAN
Secara  garis  besar,  metode  pengkajian  yang  akan  dilaksanakan  berupa  pengambilan  bahan-bahan  dilapangan. Penelitian  ini  bersifat  eksperimen.  Dalam  penelitian  ini  persentase  lumpur  dan  pasir  di  uji  kuat  tekan,  daya  serap  air batu bata dan penyusutan batu bata. Metode ini dilakukan di pabrik bata dan di laboratorium dengan membuat batu bata dengan  komposisi endapan lumpur, pasir, dan air.  Lokasi pengambilan sampel di Danau  Limboto,  waktu penelitian 2 bulan.
Penelitian  ini  diawali  dengan  survei  lokasi  Danau  Limboto  dan  tempat  pembuatan  batu  bata.  Survei  di  Danau limboto  bertujuan  untuk  memastikan  titik  pengambilan  bahan  uji  yaitu  endapan  lumpur.  Survei  di  tempat  pembuatan batu bata bertujuan untuk mengetahui cara kerja pembuatan batu bata dan mencari informasi tentang batu bata di pabrik tersebut.
Tabel 1. Jumlah benda uji pada setiap rencana pengujian Pengujian Ruang Lingkup 2% 5% 7% 10%  15% Jumlah (Buah) Kuat Tekan 10 10 10 10 10 50 Daya Serap Air 10 10 10 10 10 50 Total Benda Uji 100
Pemeriksaan  Pasir  dilakukan  utuk  mengetahui  butiran  pasir  yang  akan  digunakan  dengan  analisa  saringan. Pengujian analisa saringan mengacu pada SNI 03-1968-1990.
Pemeriksaan endapan lumpur berupa pemeriksaan kadar pasir yang terdapat dalam kandungan lumpur. Pengujian tersebut dilakukan dengan analisa saringan yang mengacu pada SNI 03-1968-1990.
Pembuatan benda uji dilakukan di tempat pembuatan batu bata di daerah Limboto, Kab. Gorontalo. Langkah-langkah pengujian penyusutan bata merah adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran panjang, lebar, tinggi, setiap ketiga bagian sisi pada 3 posisi yang sebelumnya telah diberi kode/tanda garis masing-masing seperti terlihat pada Gambar 1 pada saat pencetakan, pengeringan dan pembakaran.
2. Hitung berat dan volume bata merah pada saat pencetakan, pengeringan dan pembakaran.
Tebal
Panjang Lebar
Gambar 1. Pengukuran bata merah diukur dari 3 bagian Pemeriksaan  kuat  tekan  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  kuat  tekan  dan  klasifikasi  bata  menurut  mutunya. Metode pengujian kuat tekan dinding pasangan batu bata ini sesuai dengan pedoman ASTM C 1314-02a
Gambar 2. Skema Pengujian Kuat Tekan
Daya  serap  air  adalah  kemampuan  bahan  dalam  menyerap  air  (daya  hisap).  Daya  serap  air  yang  tinggi  akan berpengaruh  pada  pemasangan  batu  bata  dan  adukan  karena  air  pada  adukan  akan  diserap  oleh  batu  bata  sehingga pengeras  adukan  tidak  berfungsi  dan  dapat  mengakibatkan  kuat  adukan  menjadi  lemah.  Daya  serap  yang  tinggi disebabkan oleh besarnya kadar pori pada batu bata.
Pengujian dilakukan dengan perendaman pada batu bata yang siap di uji. Pengujian ini berdasarkan standar ASTM C 373 – 88
Data  pengujian  yang  didapat  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  data  statistik  deskriptif  yaitu  berupa pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang dianalisis berupa kuat tekan, daya serap air dan penyusutan bata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  batu  bata  yang  mengunakan  bahan  baku  endapan  danau  limboto  dengan  campuran variasi  pasir  2%,  5%,  7%,  10%,  15%,  dapat  dilihat  perbedaan  sifat  fisik  batu  bata  tersebut.  Dalam  pembuatannya endapan lumpur danau libmboto yang sudah di ambil terlebih dahulu didiamkan selama 24 hari, agar mengurangi kadar air dalam endapan lumpur tersebut, bahan yang digunakan di uji terlebih dahulu.
Pengambilan Batu Bata yang Telah Dibakar dan Siap Diuji Kuat Tekan
Persiapan Benda Uji Bata Persiapan alat uji tekan
Pengujian kuat tekan dengan menggunakan
alat compression machine hand operated
Pencatatan Data Selesai Mulai

## 1. Hasil Pemeriksaan Pasir
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Pasir Nomor Saringan Berat Tertahan (gram) Persentase Tertahan (%) Persentase Tertahan Kumulatif (%) Persentase Lolos Kumulatif (%) No. 4 0 0 0 200 No. 8 20 2 2 198 No. 16 55 5,5 7,5 192,5 No. 30 105 10,5 18 182 No. 50 795 79,5 97,5 102,5 No. 100 860 86 183,5 16,5 No. 200 120 12 195,5 4,5 Pan 45 4,5 200 0 ∑ = 2000 200 896 MBH = 4,48 Modulus Halus Butiran = Jumlah Persentase Tertahan Kumulatif (%) Jumlah Persentase Tertahan (%) = 4,48
Dari  pemeriksaan  pasir  dengan  anasisa  saringan  agregat  halus  (SNI  03-1968-1990)  pasir  yang  digunakan  adalah pasir zona III yaitu Pasir Halus.
2. Hasil Pemeriksaan Endapan Lumpur Danau Limboto
Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Endapan Danau Limboto
Nomor Saringan Berat Tertahan (gram) Persentase Tertahan (%) Persentase Tertahan Kumulatif (%) Persentase Lolos Kumulatif (%) No. 4 0 0 0 200 No. 8 10 1 1 199 No. 16 45 4,5 5,5 194,5 No. 30 60 6 11,5 188,5 No. 50 75 7,5 19 181 No. 100 110 11 30 170 No. 200 330 33 63 137 Pan 1370 137 200 0 ∑ = 2000 200 1270 MBH = 6,35
Dari  pemeriksaan  endapan  lumpur  dengan  analisa  saringan  agregat  halus  (SNI  03-1968-1990)  pasir  yang terkandung dalam endapan lumpur tersebut adalah 33%.
3. Hasil Pemeriksaan Dimesi Batu Bata
BASAH KERING BAKAR KADAR PASIR 2% 23 22,77 22,49 KADAR PASIR 5% 23 22,78 22,54 KADAR PASIR 7% 23 22,8 22,55 KADAR PASIR 10% 23 22,8 22,56 KADAR PASIR 15% 23 22,81
22,58 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23 23,1 P ANJ ANG PENYUSUTAN PANJANG RATA-RATA
Gambar 4. Grafik Penyusutan Lebar Rata-rata Batu Bata
Gambar 5. Grafik Penyusutan Tebal Rata-rata Batu Bata
Gambar 6. Grafik Penyusutan Tebal Rata-rata Batu Bata
BASAH KERING BAKAR KADAR PASIR 2% 11 10,76 10,51 KADAR PASIR 5% 11 10,78 10,55 KADAR PASIR 7% 11 10,77 10,49 KADAR PASIR 10% 11 10,79 10,5 KADAR PASIR 15% 11
10,8 10,55 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 L E B AR PENYUSUTAN LEBAR RATA-RATA BASAH
KERING BAKAR KADAR PASIR 2% 5,5 5,24 5,1 KADAR PASIR 5% 5,5 5,26 5,16 KADAR PASIR 7% 5,5 5,27 5,17 KADAR PASIR 10% 5,5 5,29 5,19 KADAR PASIR 15% 5,5
5,31 5,2 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 T E B AL PENYUSUTAN TEBAL RATA-RATA BASAH
KERING BAKAR KADAR PASIR 2% 2000 1948,5 1545 KADAR PASIR 5% 2000 1948,6 1546,25 KADAR PASIR 7% 2000 1948,5 1547,8 KADAR PASIR 10% 2000 1949,15 1549,15 KADAR PASIR 15% 2000 1949,85 1549,85
0 500 1000 1500 2000 2500 B E RAT PENYUSUTAN BERAT RATA-RATA
Gambar 7. Grafik Penyusutan
4. Hasil Pemeriksaan Penyerapan Air Pada Batu Bata
Pengujian penyerapan air pada bau bata di lakukan perendaman selama 24 jam dalam bak berisi air.
Gambar 8. Grafik Penyerapan Air Pada Batu Bata
Dilihat  dari Gambar  8. ternyata  kemampuan  bata  untuk  menyerap  air  juga  mempunyai  pengaruh  yang  berbeda pada masing-masing sampel batu bata.
5. Hasil Kuat Tekan Batu Bata
Dari hasil pengujian kuat tekan batu bata diperoleh nilai kuat tekan rata-rata untuk batu bata berbahan baku tanah endapan  lumpur  danau  limboto  dengan  kadar  pasir  2%  sebesar  48,78  kg/cm²,  kadar  pasir  5%  sebesar  48,11  kg/cm², kadar pasir 7% sebesar48,74 kg/cm², kadar pasir 10% sebesar48,52 kg/cm², kadar pasir 15% sebesar 47,84 kg/cm²
Berdasarkan nilai hasil kuat tekan tersebut maka sampel batu bata berbahan baku endapan lumpur danau Limboto tidak memenuhi syarat kualitas kuat tekan ditinjau dari standar yang telah ditetapkan. Nilai tersebut masuk pada standar SII-0021-1978.
449 450 451 452 453 454 455 456 0% 2% 4% 6%
8% 10% 12% 14% 16% P eny us uta n Kadar Pasir Penyusutan 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2% 5% 7% 10%
15%

## PENYERAPAN AIR
Kadar Pasir
Gambar 9. Kuat Tekan
6. Perbedaan Karakteristik Batu Bata Endapan Lumpur Danau Limboto dengan Batu Bata Tanah Liat
Tabel 4. Pemeriksaan Karakteristik Batu Bata Dengan Kadar Pasir 2%
No Karakteristik Batu Bata Endapan Lumpur2% Batu Bata Tanah Liat 1 Warna Orange Kecoklatan Orange 2 Daya Serap 25,37 % 23,67% 3 Kuat Tekan 48,78 kg/cm2 49,08 kg/cm2 4 Panjang 22,4855 cm 22,43 cm 5 Lebar 10,5115 cm 10,51 cm 6 Tebal 5,1 cm 5,35 cm 7 Berat 1545 gram 1589 gram
Tabel 5. Pemeriksaan Karakteristik Batu Bata Dengan Kadar Pasir 5%
No  Karakteristik Batu Bata Endapan Lumpur5% Batu Bata Tanah Liat 1 Warna Orange Kecoklatan Orange 2 Daya Serap 20,74 % 23,67% 3 Kuat Tekan 48,11 kg/cm231 49,08 kg/cm2 4 Panjang 22,5435 cm 22,43 cm 5 Lebar 10,5485 cm 10,51 cm 6 Tebal 5,16 cm 5,35 cm 7 Berat 1546,25 gram 1589 gram
Tabel 6. Pemeriksaan Karakteristik Batu Bata Dengan Kadar Pasir 7%
No Karakteristik Batu Bata Endapan Lumpur7% Batu Bata Tanah Liat 1 Warna Orange Kecoklatan Orange 2 Daya Serap 20,43 % 23,67% 3 Kuat Tekan 48,74 kg/cm2 49,08 kg/cm2 4 Panjang 22,55 cm 22,43 cm 5 Lebar 10,49 cm 10,51 cm 6 Tebal 5,17 cm 5,35 cm 7 Berat 1547,8 gram 1589 gram
Tabel 7. Pemeriksaan Karakteristik Batu Bata Dengan Kadar Pasir 10% No  Karakteristik  Batu Bata Endapan Lumpur 10%
Batu Bata Tanah Liat 1 Warna Orange Kecoklatan Orange 2 Daya Serap 16,97 % 23,67 % 3 Kuat Tekan 48,52 kg/cm2 49,08 kg/cm2 4 Panjang 22,56 cm 22,43 cm 5 Lebar 10,5 cm 10,51 cm 6 Tebal 5,19 cm 5,35 cm 7 Berat 1549,15 gram 1589 gram
47,60 47,80 48,00 48,20 48,40 48,60 48,80 49,00 0% 2% 4%
6% 8% 10% 12% 14% 16% K ua t T ek a n Kadar Pasir Kuat Tekan
Tabel 8. Pemeriksaan Karakteristik Batu Bata Dengan Kadar Pasir 15%
No  Karakteristik Batu Bata Endapan Lumpur15% Batu Bata Tanah Liat 1 Warna Orange Kecoklatan Orange 2 Daya Serap 14,20 % 23,67 % 3 Kuat Tekan 47,83535843 kg/cm2 49,08 kg/cm2 4 Panjang 22,58 cm 22,43 cm 5 Lebar 10,55 cm 10,51 cm 6 Tebal 5,2 cm 5,35 cm 7 Berat 1549,85 garam 1589 gram

## 4. KESIMPULAN
Endapan  lumpur  danau  limboto  dengan  vaiasi  campuran  pasir  2%,  5%,  7%,  10%,  15%  memiliki  sifat  mekanik yang bebeda. Penyusutan paling besar terjadi  pada pencampuran 2% dan penyusutan paling rendah terjadi pada 15%. Sedangkan  nilai  daya  serap  air  paling  tinggi  dengan  kadar  pasir  2%  yaitu  25,37  %,  5% sebesar  20,74  %,  7%  sebesar 20,43 %, 10% sebesar 16,97 % dan daya  serap air terendah dengan  kadar pasir  15%  yaitu 14,20 %  yang berarti batu bata dengan kadar pasir 2%, 5%, 7% tidak memenuhi syarat yang di tentukan oleh standar NI-10-78 Pasal 6.2.4 yaitu 20 %.  Batu  bata  berbahan  baku  tanah  liat  memiliki  nilai  kuat  tekan  sebesar  64,17  kg/cm2,  sedangkan  untuk  batu  bata berbahan  baku  endapan  lumpur  danau  Limboto  nilai  kuat  tekannya  terbesarnya  pada  kadar  pasir  2%  sebesar  48,78 kg/cm².  Untuk  sampel  batu  bata  tersebut  masih  memenuhi  syarat  kualitas  kuat  tekan  ditinjau  dari  standar  yang  telah ditetapkan. Nilai tersebut masuk pada standar SII-0021-1978.
Dari  hasil  pengujian  endapan  lumpur  danau  limboto  denagan  penambahan  pasir  sebesar  2%,  5%,  7%,  10%  dan 15% tidak menghasilkan komposisi yang tepat untuk memiliki kualitas yang sama dengan batu bata tanah liat.

## Daftar Pustaka
[1] Annual  Book  of  ASTM  Standards,  2002, Astm  C39-86  Standard  Test  Method  For  Compressive  Strength  Of Cylindrical Concrete Specimens , ASTM International, West Conshohocken, PA.
[2] Bowles JE, Johan K Hainim. 1986, Sifat-Sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta.
[3] Hermawati, Sri. 2015 Pemanfaatan Endapan Lumpur Danau Limboto Sebagai Bahan Baku Batu Bata, Skripsi Universitas Gorontalo
[4] Karimah, Rofikatul. Pengujian Dengan Rancangan Percobaan “One Group Pretest Postest Design” .
[5] Nur. 2008. Analisis Sifat Fisis Dan Mekanis Batu Bata Berdasarkan Sumber Lokasi Dan Posisi Batu Bata Dalam Proses Pembakaran. Jurnal Rekayasa Sipil. Volume 4 no. 2.
[6] Ramli.  2007.  Pengaruh  Pemberian  Material  Limbah  Serat  Alami  Terhadap  Sifat  Fisika  Bata  Merah.  Skripsi FMIPA Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
[7] Siregar, Nuraisyah. 2010. Pemanfaatan Abu Pembakaran Ampas Tebu Dan Anah Liat Pada Pembuatan Batu Bata . Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
[8] Standar Nasional Indonesia 03-0691-1996 : Bata Beton, Dewan Standarisasi Nasional.
[9] Standar Nasional Indonesia 15-2094-2000 : Batu Bata, Dewan Standarisasi Nasional.
[10] Suwardono, 2002. Mengenal Pembuatan Batu Bata, Genteng Berglasir. Bandung.
[11] Yayasan Dana Normalisasi Indonesia. (1978). Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan Edisi Ke-2, Bandung YDNI. NI-10.
SNI-10, 1978:6
[12] Wikipedia, 2013, Batu Bata
[13] Wiryasa,  Anom  dan  Sudarsana,  I  Wayan.  2009.  Pengujian  Lumpur  Lapindo  Sebagai  Bahan  Subtitusi  Semen Dalam Pembuatan Bata Beton.